試験片及び試験体は,次による。準備する試験片は,試料一つにつき3枚とする。試験片の調整における清浄を確認するための試験片1枚を準備する。これらを合わせて一連の試験片とし,試験片の調整及び試験体の組立に用いる。試料がn種類ある場合は,合計(3n+1)枚の試験片を準備する。試験片は,次のとおり作製し,調整する。mmの大きさに切ったものとする。清浄で行うピンセットでの試験片の取扱いを容易にする。試験片の調整は,次のとおり行う。試験片の片面を,研磨布又は研磨紙で,短辺に平行な方向に面全体に一様な研磨筋を付け,次いで長辺に平行な方向に向きを変えて前の研磨筋が消えるまで同様に研磨する。2-プロパノールに浸し,加熱して沸騰状態にしたところで加熱を止め1分間以上保持する。ピンセットで試験片を取り出し,直ちに2-プロパノールでぬ(濡)らした清浄な紙又はのり(糊)抜き洗浄した布で,研磨面の汚れを拭き取り,汚れが付着しなくなるまで拭取りを繰り返す。ピンセットでの試験片の取扱いが困難な場合は,清浄な手袋をしてやけどに注意しながら研磨面の汚れを拭き取る。アセトンを注いで研磨面に付着した紙又は布の毛羽を洗い流した後,熱風又は温風乾燥する。清浄を確認するために一連の試験片の中から1枚を選び出し,研磨面全体に精製水を掛け流し,これを水平から15度傾けてはっ水がないことを確認する。はっ水を認めた場合は,同時に調整した全ての試験片に対し,研磨から再度調整をやり直す。調整に用いる研磨布又は研磨紙について,試験片を研磨して上記規定の清浄を行わずに精製水を研磨面全体に掛け流し,これを水平から15度傾けてはっ水がないことをあらかじめ確認している場合は,研磨を行った後,上記規定の清浄を行わずに,アセトンに浸し,研磨面の汚れを清浄な紙又はのり(糊)抜き洗浄した布で拭き取り,それに汚れが付着しなくなるまで拭取りを繰り返すことで代用してもよい。操作を行わない場合は,シリカゲル乾燥剤を入れたデシケーター内に保存する。8時間以上経過した試験片は,再び研磨,清浄しなければならない。試験体は,試料の形態に応じて次のとおり試料を調整した後組み立てる。試験片を取り扱うときは,清浄な手袋,紙,のり(糊)抜きした布,ピンセットなどを用い,試験片に指紋,その他の汚れが付かないようにする。試験片の調整において清浄を確認するために精製水を掛け流した試験片については,試験体の組立を行わない。とおり更にその上に鋼角棒をきっちり載せて組み立てたものを試験体とする。とおり更にその上に鋼角棒をきっちり載せて組み立てたものを試験体とする。必要に応じて試料又は内容物を粉砕するなどの調整を行ってもよい。試料の配置に成体1個で足りない場合は,複数個を用いて調整する。操作は,試験体を組み立てた後,直ちに次によって行う。試料一つにつき試験用デシケーターを1個準備する。mlをあらかじめ入れたもとの試験用デシケーター中に中板ごと手早く移し,蓋をする。片から試料を取り除いた後,試験片と試料とが接触していた部分(試験片に引いた線の内側の部分)及び試験片に引いた線の外側の部分について,肉眼及び拡大鏡を用いて外観を調べる。備し,操作を最初からやり直す。よって調べた試験片3枚に対し,6.6.6に従って判定する。験片を全て調整し,これらを用いて改めて試験体を全て準備して6.6.5の操作をもう一度最初から繰り返し,3枚全数に外観の違いを認めない場合は,異常がないと判定する。1519:2019ついては表4の規定に合格しなければならない。製品の呼び方は,種類による。呼び方において,6.2の気化性防せい性の試験に合格する試験量を伴って呼んでもよい。この試験量は,この試験量に基づいて行われる6.3〜6.5の試験に対して,その製品が粉末形気化性防せい剤の場合は表3,成体形気化性防せい剤の場合は表4の規定のとおり合格するものでなければならない。せい剤の包装の見やすいところに,次の事項を表示する。製造年月又はその略号を省略することができる。製造年月又はその略号f)取扱い。